金属漆调色》 珠光粉,铝粉等,把它作为一种特殊颜料加入到油漆中,就得到了金属漆。不同颜色珠光粉漆等。由于其 特殊的闪光效果,地位越来越重要,占的比例越来越大。 金属粉漆的变幻效果 明暗变化效果(为何看上去正侧面不一样呢?) 光线在金属粉漆中的传播,其特效是*金属粉与透明颜料的配合而达到的。金属粉是片状的,象许多小镜子 一样平躺着反射外来的光线,从直角看去,反射效果最大,色调显得闪亮,从侧面看去,光线反射量会降 低,使得色调看起来较暗。 变幻效果也与金属粉的颗粒大小有关,相对而言,金属粉子越大,反射的光线越多,从正面(直角)看, 色调明亮闪耀,而从侧面看时,就显得深暗。金属粉粒子越小,变幻效果就越不显著,色调大多显得灰暗。 彩色变幻效果 其色调主要是*透明颜料来达成的,不透明的颜料会阻碍金属粒子反射光线。把一定色相的透明颜料加入到 配方中,就会显示出该色的彩色变幻效果。如香槟色的银粉,从正面看去显得金黄色,而从侧面看时则显 得较黄较红。 金属粉的排列影响变幻效果 金属漆银粉调色 调漆前,首先将实物色板对照新近色母卡上所有的银粉色母,选择颗粒状相似,正面较白, 效果表现较为强烈的色母代替原配方上的银粉色母。 在原配方中只有两种银粉色母,它们分别是:“Q811J”细闪银,正面白、侧面灰白,另一种 “Q811M”粗银,正面白、表现色泽强、侧面微黄。对照色母卡及实物后发现“Q811M”效果 最理想,这样可把原配方中白的效果表现不够强烈的银色色母“Q811J”减少一些,使 “Q811M”的效果表现更强烈、更白一点。同时,把配方中令整体颜色效果变沉、带蓝黑的 色母“Q160”亦酌减。所有减量必须根据实物色板的深与浅去决定,若实物颜色较浅,则 “Q160”减得多一些;反之,则少减一些。 2. 调整配方的方法 除把原配方中的各种色母分量按需要加以调整外, 还应注意开始时应把调漆总分量酌量减少 一些, 以预留部分量待微调上增加色母来补充。 然后按更改后的数量把该配方的油漆调出来。 这时的颜色会比原厂配方色板更为接近实物颜色, 沉色和偏黑的现象大大减少。 如果银粉效 果与实物色板相比显得太粗,可再加入少许遮盖力强的“Q110”。这样银粉偏粗的现象会大 大减少,叫符合实物,效果较好。 3. 微量测试法的应用 如对色母的颜色效果掌握未纯熟时, 建议先用调漆尺沾上一些油漆, 然后在调漆尺上加入一 点准备加入的微调色母,看其效果,如不行就改用其他的色母,这样可避免调漆中加入了不 合适的色母。 在本实例中,原配方中唯一的蓝色色母“Q671”属较透明的色母,所以蓝的效果不明显。本 来,黄色加上蓝色变成绿色,但原配方中唯一的黄色色母“Q455”是柠檬黄,侧面带绿,也 较透明。可先采用微量测试法,发现两种色母加在一块后效果不明显,需另选其他色母。继 续在色母卡上寻找配方以外的正面带蓝、侧面带绿的色母“Q652”,经微量测试如正合适, 就可以直接把“Q652”加入到油漆中,略加微调后,与实物相比,其色泽正面还欠些金黄, 侧面欠些紫红。 4. 深入微调 首先解决不够金黄的问题。在色母卡上找到金黄色“Q436”色母,且不像色母“Q431”那样 透明, 且还有侧面较红棕的效果。 加适量进去后, 颜色会接近得多, 绿色的效果也比较明显, 只是侧面始终不及实物的紫红。 其次解决侧面不够紫红的问题。 不能把相关红色的色母直接加进油漆里, 因为油漆里的蓝色 会和红色相互消除。 在色母卡上找到正面带蓝且侧面带红的“Q678”色母, 加适量进去微调, 与实物相比还差一点紫色。而色母“Q766”是紫蓝,加入适量进行物体后,即可解决该问题。 5. 银粉控制剂的使用 当颜色调得差不多时,为了更好的控制银粉的浮动性,帮助银粉均匀排布,避免起漆花,可 在原配方中适当多加一些透明树脂“Q190”。这样,油漆颜色会变淡一些。接着,根据需要 稍做加深的微调,如加一点蓝黑“Q160”等,即可完成调配工作。 2. 实例二:使用 R—M 油漆为“LB7V 的银黑普桑”调配修补用的涂料。 可采用6次微量调整,如表4-11所示。 要了解金属颜料:铝粉,珠光粉,以及特殊效果颜料.每个铝粉的闪光效果都一样. 当然三原色图一定要了解:三原色:红,黄,兰.要了解间色和互补色,要了解什么叫消色, 什么是反冲主色. 调色操作中一定要注意,尤其是刚学的,百分之七十加主色浆,百分之三十加副色浆,当然 这是说的有调色配方的.不过刚学,也不可能去打样或者调修补漆. . . . . . 真正要做好了一个调色技术员,你要了解的东西要比总工还要多: 你得根据底材去选择涂料体系,如果不行,你得重新选择树脂研磨色浆在调色. 你要根据闪光效果去选择金属颜料,得根据色相去选择颜料粉研磨颜料浆.调制金属漆时很 容易反向.这时候你就要考虑添加助剂或者考虑更换金属颜料,添加效果颜料. 你要对调好的颜色进行检测,不然做出去的产品不合格,做了又有何用呢?要了解成品的检 测方法,也要了解原料的检测方法,不合格的原料做出的产品肯定是不合格的. 学调色要心平气和,很多时候越着急越不容易调好颜色. 学调色先要学会做人,调时先留三分. 调银粉漆时色差即两种颜色存在解释 现实生活中,我们要复制某一个颜色,希望能做到完全一致,这在理论上是可能的,但实际 很难做到。汽车涂层的修复就是很生动的例子。 色差可以用眼睛进行判断,当色差在一定范围内时,眼睛就分辨不出颜色的差异了。这时候 在视觉上,我们就可以认为这两种颜色是一样的。我们进行汽车涂层的修补,就是要通过调 色和喷涂两大步骤,达到这一目标,才算基本完成工作。 三、 降低色差 漆的修补要与原漆膜颜色百分之百的一样是几乎不可能的事, 只能将其对色至某一程度, 令 人的眼睛察觉不出它的差异。然而,通过使用正确的喷涂方法,有经验的喷涂师可以掩饰这 种色差,例如通过飞驳口技术。将待修补的区域用色漆覆盖,而周边的区域用非常薄的涂层 淡化处理,这个过程叫做非驳口。它可以使较小的色差不被发现。但是如果色差太大,即使 喷涂方法再好也无济于事,此时需借助于调色。 当喷金属色上,不同的喷涂手法可能会带来更大的色差。如果喷得过厚,将导致颜色过深: 但是如果喷得太稀的话,则会导致颜色过浅;如果由于起云而使用非驳口过渡的话,颜色将 带灰色调。 另外, 喷涂时使用的压力也将影响颜色: 空气压力越高, 颜色越发灰;压力越低, 颜色越鲜艳。 飞驳口的步骤如下: 第一步:在原子灰的位置上中间漆,待其干固后,以湿磨砂纸 P800或干磨砂纸 P320打磨, 再以幼磨布彻底研磨整个旧漆表面,然后用除硅清洁剂清洗。如图2-11(a)所示。 第二步:将银粉漆以2:1的比例混合稀释剂,向中间漆位置喷涂两道,每道需静置 10—15min,喷涂至中间漆完全被遮盖。如图2-11(b)所示。 第三步:将第二步用剩的已稀释的银粉漆,再以1:1的比例混合稀释剂,然后逐层掩饰喷 涂修饰,静置时间为15—20min。如图2-11(c)所示。 第四步:将第三步的银粉漆静置后,再喷涂清漆两道,每道需静置10—15min。如图2-11 (d)所示。 第五步:当第四步的清漆静置后,将用剩的已稀释的清漆以1:4的比例混合驳口水,加以 修饰喷涂。如有需要,可再以1:4的比例添加驳口水,再加以修饰喷涂。如图2-11(e) 所示。 以上步骤用以修补两工序银粉漆,亦可用于修补两工序素色漆。